SÉANCE DU I« MAI 1908. H129 



Nous avons repris l'étudo do la siliciuralion du palladium cl nous résu- 

 merons dans la présente Note l'ensemble des faits que nous avons observés 

 dans Faction directe du silicium sur ce inrlal. 



Le silicium et le palladium se combinent directement avec un défja- 

 gement de cbaleiir très apparent. Si l'on place dans un creuset de por- 

 celaine de Berlin, chaullé au moyen d'un chalumeau ordinaire, un mélange 

 intime de palladium et de silicium cristallisé, on constate d'abord un 

 retrait de la matière, puis brusquement, à une température de ooo" à 600", 

 une incandescence vive se produit et la combinaison s'effeclue avec une 

 élévation de température suffisante pour entraîner la fusion de la masse. 



Celte expérience nous a montré qu'il était possible de préparer facilement 

 des culots de palladium plus ou moins siliciés. La fusion a été obtenue dans 

 tous les cas dans des creusets en porcelaine de Berlin, cliaufTés au four For- 

 quignon. 



La température de fusion des mélanges de silicium et de palladium varie dans 

 «lassez grandes limites suivant les proportions relatives de ces deux éléments. En 

 raison des indications précieuses sur le nombre et la composition ds composés définis 

 que donne l'étude de la fusiliilité, nous avons tout d'abord déterminé la courbe des 

 points lie solidification commençante du système silicium-palladium. Cette courbe 

 part du jioint de fusion du palladium, i58- (Ilolborn el Wien) (') et descend ensuite 

 jusqu'à 670°, point (|ui constitue un premier minimum pour un produit titrant 6 pour 

 100 de silicium. Un relèvement rapide s'observe ensuite et un maximum est atteint 

 pour un culot renfermant 11,76 pour 100 de silicium. Cette proportion de silicium 

 correspond ;'i la formule SiPd-. Le point de fusion de ce composé serait voisin de 1400°. 

 Après ce maximum très accentué, la courbe descend do nouveau jusqu'à 750°. Le silico- 

 palladium fusible à cette température contient 16 pour 100 de silicium. Pour les 

 mélanges plus riches en métalloïde, la température de fusion croît jusqu'à 990°, 

 second maximum encore très accusé, qui fait prévoir l'existence d'un second siliciure 

 dont la formule serait Si Pd (21 pour 100 de Si). A aS pour 100 de silicium, le produit 

 fond à 825°. C'est là un nouveau minimum correspondant à l'eutectique. La température 

 de solidification s'élève ensuite lentement pour atteindre le point de fusion du 

 silicium. 



Nous avons en outre observé, à l'aide d'un clironographe enregistreur, les variations 

 de la vitesse de refroidissement. Pour tous les produits renfermant moins de ao pour 

 100 de silicium, on constate un arrêt très net dans le refroidissement suivi d'une reca- 

 lescence qu'on peut même reconnaître en dehors de toute mesure, par l'observation 

 directe du culol. Avec le palladium silicié à 6 pour 100, par exemple, cette recales- 

 cence se manifeste vers 600°. L'élé\alion de la teinpératuic est telle que l.i masse est 

 portée au rouge vif. L'augmentation d'éclat part d'un point de la matière et se propage 



(') Hof.BORX et WiKX, Ann. Pftys. iinH Cliem. Wiedm., (2), 1, LVI, 1890, p. 36o. 



